216 



CAMILLO GUIDI 



2 



per impasti di cemento, sabbia e pietrisco, e finalmente il gruppo XIV relativo ad 

 impasti di cemento, sabbia e cocci. 



I materiali componenti i detti impasti furono : cemento a lenta presa di 2 a qua- 

 lità delle Società riunite di Casale, sabbia del fiume Po, ghiaia del torrente Dora e 

 rottami di materiale laterizio. 



Riguardo al cemento diamo i seguenti risultati : 



Peso di 1 dm 3 = gr. 1119. 



Residuo ottenuto al setaccio di 5000 maglie p. cm 2 = 21 %. 



ti ti » 900 „ „ = 2 °/o. 



Comincia la presa a ore 6,18', termina a ore 10,11'. 



Resistenza a trazione fornita da provette a 8 dopo 28 giorni: a) pel cemento 

 puro Ke / C m2 37, b) per malta normale di cemento e sabbia (1 : 3), provette fabbricate 

 a mano, Kg /cm* 17. 



Si ebbe inoltre: 



Peso del m 3 di sabbia non compressa Kg. 1262 



„ „ ghiaietta 



» » 



1594 



ghiaia 





1570 



„ „ pietrisco 





1546 



Volume occupato dai vani 



della sabbia 



41 °/ 



» » n 



ghiaietta 



40,3 „ 



» » » 



ghiaia 



43,3 „ 



» » » 



pietrisco 



47,6 „ 



La fabbricazione di tutti gl'impasti ebbe luogo nel mese di gennaio del corrente 

 anno, in locale chiuso; la temperatura dell'ambiente oscillò dagli 8 ai 13 gradi cen- 

 tigradi, quella dell'acqua dai 2° ai 7°. Con essi si costruirono n. 431 saggi semplici 

 ed armati da sperimentarsi a pressione, a tensione, a flessione e all'aderenza col 

 ferro; tali saggi furono preparati entro robustissime forme di legno noce, rinforzate 

 da fasciature di ferro ; per la maggior parte di essi l'impasto veniva accuratamente 

 compresso con pestelli di ferro; per alcuni invece, dopo aver aggiunto all'impasto 

 un eccesso d'acqua, veniva questo semplicemente colato nelle forme. 



Altri 36 saggi, riproduzioni di alcuni della prima serie, furono fabbricati a titolo 

 di riprova, con altra qualità di cemento, ma dei risultati da essi ottenuti non si trat- 

 terà in questo rapporto, non presentando interesse speciale. 



Oltre ai suddetti 467 saggi di diversa natura, si fabbricarono di mano in mano, 

 col cemento impiegato, provette ad 8, in tutto n. 169, onde controllare la sua qua- 

 lità. In complesso adunque le esperienze si svolsero sopra più che 600 saggi. 



Tutti i saggi, dopo la loro fabbricazione e fino all'epoca delle esperienze furono 

 conservati sotto sabbia umida. Queste, a causa del grande numero di prove e del 

 rilevante tempo richiesto dalle esperienze sull'elasticità, non poterono eseguirsi tutte 

 nella stessa epoca. Si fecero prove a schiacciamento dopo circa un mese, ed altre 

 da tre a cinque mesi dopo la fabbricazione; le proye a tensione ebbero luogo alcune 

 dopo un mese, la massima parte dopo nove .mesi ; le prove a flessione e quelle alla 

 aderenza ebbero luogo tutte circa a tre mesi. 



